444 



V. M. f.(H.I)S( IIMII»! 



M.-N. Kl. 



4 mill. Der Sclilifl' ist auf l'ig. 71 dargcslcllt, die Stellen niedrigster 

 Interferenzfarbe sind diiicli l'nnktierung bezeichnet. Die einzelnen Schichten 

 zeigten folgende Interferenzfarben zwisclien gekreuzten Nikols: 



Fig. 71. 



Zonargebnutcr Vcsiiviankryslall. Dünne Platte parallel (iioi, Aarvold. 



Vier zehnfache Vergrößerung. 



Schicht 1 Intensives Gelb erster Ordnung. 

 — ■ II Helleres Gelb erster Ordnung. 



— III Weif? erster Ordnung. 



— IV Grünlichweifi erster Ordnung, der grüne Ton ist am 



stärksten im innersten Teile der Schicht. 



— V Gelb der ersten Ordnung, links unten ist die Schicht von 



einzelnen Streifen durchzogen, die Grünlichvveife der ersten 

 Ordnung zeigen. 



Die Dispersion der Doppelbrecliung ist o ^ r. 



3) Die stengeligen Yesuvian kr^'sta 11 e (Fig. 63). Während die 

 unter i) und 2) beschriebenen Krystalle eine entschiedene Aehnlichkeit in 

 der Art des Zonenbaus zeigten, verhalten sich die stengeligen Kr\-sta]le im 

 Granatfels ganz abweichend. Ein ausgesprochener Schichtenbau ist nicht 

 vorhanden, die Doppelbrechung ist zwar nicht völlig gleich für den ganzen 

 Krystall, aber die Unterschiede sind meist gering und äußern sich meist 

 in einer fleckigen Farbenverteilung zwischen gekreuzten Nikols. Der 

 Charakter der Doppelbrechung ist stets negativ. Nur andeutungsweise 

 beobachtet man im Kern stärkere negative Doppelbrechung als in der 

 Hülle. In einem Dünnschliff bestimmte ich die Doppelbrechung für und z' 

 unter Benutzung von rotem und blauem Glas; Xq = 0,000636 mm., 

 Xv = 0,000459 mm. 



{-/ — a)Q ^ 0,0045 

 [y — a.]i' = 0,0042. 



Also wie gewöhnlich Dispersion der Doppelbrechung o — v. Dem 

 optischen Verhalten nach entsprechen diese Kr3'stalle dem Kern der andern 

 Typen. 



